TCVN5465-9:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-9:2009 (ISO 1833-9 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 9: Hỗn hợp xơ axetat và xơ triaxetat (phương pháp sử dụng rượu benzylic) TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-9 : 2009 ISO 1833- 9 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HOÁ HỌC - PHẦN 9: HỖN HỢP XƠ AXETAT VÀ XƠ TRIAXETAT (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG RƯỢU BENZYLIC) Textiles - Quantitative chemical analysis – Part 9: Mixtures of acetat e and triacetate fibres (method using benzyl alcohol) L ờ i nói đầu T CVN 5465- 9 : 2009 thay thế Đi ề u 8 của TCVN 5465: 1991 . TCVN 5465-9 : 200 9 hoàn toàn tương đương với ISO 1833- 9 : 2 006 . TCVN 5465-9 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu d ệt biên s oạ n, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo l ườ ng Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công n g hệ c ông bố. TCVN 5465 : 1991 sẽ được hủy bỏ và thay thế bằng TCVN 5465-1, TCVN 5465-3, TCVN 5465-4, TCVN 5465-5, TCVN 5465-6, TCVN 5465-7, TCVN 5465-8, TCVN 5465-9, TCVN 5465-10, TCVN 5465-11, TCVN 5465-12, TCVN 5465-13, TCVN 5465-14, TCVN 5465-15, TCVN 5465-16, TCVN 5465-17, TCVN 5456-18 và TCVN 5465-19. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5465 (ISO 1833 ) Vật liệu dệt - Phương pháp phân tích định lượng hóa học, gồm các phần sau: - TCVN 5465-1 : 2009 (ISO 1833-1: 2006), Phần 1: Nguyên tắc chung của phép thử; - TCVN 5465-2 : 2009 (ISO 1833-2: 2006), Phần 2: Hỗn hợp xơ ba thành phần; - TCVN 5465-3 : 2009 (ISO 1833-3: 2006), Phần 3: Hỗn hợp xơ axetat và một số xơ khác (phương pháp sử dụng axeton); - TCVN 5465-4 : 2009 (ISO 1833-4: 2006), Phần 4: Hỗn hợp xơ protein và một số xơ khác (phương pháp sử dụng hypoclorit); - TCVN 5465-5 : 2009 (ISO 1833-5: 2006), Phần 5: Hỗn hợp xơ visco, xơ cupro hoặc xơ modal và xơ bông (phương pháp sử dụng natri zincat); - TCVN 5465-6 : 2009 (ISO 1833-6: 2007), Phần 6: Hỗn hợp xơ visco hoặc xơ cupro hoặc xơ modal hoặc xơ lyocell và xơ bông (phương pháp sử dụng axit formic và kẽm clorua); - TCVN 5465-7 : 2009 (ISO 1833-7: 2006), Phần 7: Hỗn hợp xơ polyamit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng axit formic); - TCVN 5465-8 : 2009 (ISO 1833-8: 2006), Phần 8: Hỗn hợp xơ axetat và xơ triaxetat (phương pháp sử dụng axeton); - TCVN 5465-9 : 2009 (ISO 1833-9: 2006), Phần 9: Hỗn hợp xơ axetat và xơ triaxetat (phương pháp sử dụng rượu benzylic); - TCVN 5465-10 : 2009 (ISO 1833-10: 2006), Phần 10: Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polyactit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng diclometan); - TCVN 5465-11 : 2009 (ISO 1833-11: 2006), Phần 11: Hỗn hợp xơ cenlulo và xơ polyeste (phương pháp sử dụng axit-sunphuric); - TCVN 5465-12 : 2009 (ISO 1833-12: 2006), Phần 12: Hỗn hợp xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylformamit). Bộ tiêu chuẩn ISO 1833 còn các phần sau: - ISO 1833-13: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres and certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone); - ISO 1833-14: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate and certain chlorofibres (method using acetic acid); - ISO 1833-15: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute and certain animal fibres (method by determining nitrogen content); - ISO 1833-16: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres and certain other fibres (method using xylene); - ISO 1833-17: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride) and certain other fibres (method using sulfuric acid); - ISO 1833-18: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk and wool or hair ( method using sulfuric acid); - ISO 1833-19: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating); - ISO 1833-21: 2006. Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofires. certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone) VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HOÁ HỌC - PHẦN 9: HỖN HỢP XƠ AXETAT VÀ XƠ TRIAXETAT (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG R ƯỢU BENZYLIC) Textiles - Quantitative chemical analysis – Part 9: Mixtures of acetat e and triacetate fibres (method using benzyl alcohol) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng rượu benzylic để xác định tỉ lệ phần trăm xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, g ồ m - xơ axetat và - xơ triaxetat. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp d ụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 5465-1 : 2009 (ISO 1833-1 : 2006), Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hoá học - P h ần 1: Nguyên tắc chung của phép thử. 3. Nguyên tắc Xơ axetat được hoà tan từ khối lượng kh ô đã biết của hỗn hợp bằng rượu benzylic. Phần cặn được thu lại, rửa, làm khô và cân; khối lượng p hần cặn đã hiệu chỉnh được biểu thị bằng tỉ lệ p hần trăm khối lượng khô của hỗn hợp. Tỉ lệ phần trăm axetat được tính bằng cách lấy hiệu số. 4. Thuốc thử Sử dụng thuốc thử được mô tả trong TCVN 5465-1 (ISO 1833-1) cùng với thuốc thử cho trong 4.1 và 4.2. 4.1. Rượu benzylic. 4.2 . Etano l . 5. Thiết bị, dụng cụ Sử dụng thiết bị, dụn g cụ được m ô tả trong T CVN 5465-1 (ISO 1833-1) cùng với thiết bị, d ụng cụ tr o ng 5.1, 5.2 và 5.3. 5.1. B ì nh nón , có dung tích tối thiểu 200 ml, n ắ p bằng thuỷ tinh. 5.2. Máy l ắc cơ học. 5.3. Thiết bị gia nhiệt , có thể duy trì nhiệt độ của bình nón ở (52 ± 2) o C (ví dụ như bếp cách thuỷ có bộ điều chỉnh nhiệt). 6. Cách tiến hành Thực hiện cách tiến hành chung được đưa trong TCVN 5465-1 (ISO 1833-1), sau đó tiếp tục như sau: Mẫu thử trong bình nón, tương ứng với mỗi gam mẫu thử thêm 100 ml rượu benzylic. Đậy nắp bình và lắc mạnh bằng máy lắc cơ học sao cho bình chìm trong bếp cách thuỷ được giữ ở nhiệt độ (52 ± 2) o C . Lắc bình trong (20 ± 1) min ở nhiệt độ này. Lọc các chất chứa trong bình qua cốc lọc đã được c â n. Dùng kẹp đưa phần cặn vào lại trong bình, thêm một lượng mới rượu benzylic vào bình và lắc mạnh giống như trên ở nhiệt độ (52 ± 2) o C trong (20 ± 1) min. Lọc các chất trong bình qua cùng cốc lọc đã được cân và lặp lại chu trình này ba lần với lần thứ ba là 100 ml rượu benzylic. Đổ dung dịch và phần cặn vào cùng cốc lọc đã được cân; dùng một lượng rượu benzylic ở nhiệt độ (52 ± 2) o C để rửa sạch các xơ còn lại trong b ì nh vào cốc lọc. Hút để làm ráo cốc lọc. Chuyển các xơ vào trong bình nón, rửa bằng etanol, sau đó lắc bằng tay, gạn dung d ịch qua cốc lọc. Lặp lại quy trình rửa này ba lần. Chuyển phần cặn vào trong cùng cốc lọc. Cuối cùng, hút để làm ráo cốc lọc, làm khô cốc lọc và phần cặn, sau đó làm nguội và cân. 7. Tính toán và biểu thị kết quả Tính toán kết quả như mô tả trong hướng dẫn chung của TCVN 5465-1 (ISO 1833-1). Giá trị của d là 1,00. 8. Độ chụm Với một hỗn hợp đồng nhất của vật liệu dệt, kết quả thu được bằng phương pháp này có giới hạn tin cậy không lớn hơn ± 1 với mức tin cậy 95 %.